der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
11 
Gesteine künstlich, auf feurigem Wege darzustellen. Das ungemein 
einfache Verfahren besteht darin, dass die betreffende Substanz, 
welche man aus dem Schmelzfluss krystallisirt erhalten will, in einem 
Platintiegel mittelst des Schlösing’schen Ofens zu einem vollkommen 
homogenen Glase geschmolzen wird. Diese Schmelzmasse wird dann 
sofort über einen Bunsen’schen Brenner gebracht und anhaltend 
(48 bis 72 Stunden) bei einer, nur wenig unter der Schmelztemperatur 
der Substanz liegenden Hitze erhalten. Es bietet sich dann eine 
porcellanähnliche, aufgeblähte Masse dar, an welcher man mit der 
Loupe kaum die geringste Spur von Krystallisation wahrnimmt. 
Das Mikroskop enthüf j indess an Dünnschliffen der geschmolzenen 
und längere Zeit einer hohen Temperatur unterworfenen Massen 
interessante Krystallisationen von Mineralien, — in ähnlicher, ja fast 
identischer Ausbildung, wie sie auch in den vulkanischen Gesteinen 
sich finden. Auf diese Weise stellten die genannten französischen 
Forscher folgende Mineralien dar: Oligoklas, Labrador, Albit, An¬ 
orthit, Nephelin, Leucit, selbst ein doleritisches Mineralaggregat von 
Labrador, Augit und Magneteisen (gewissen Aetnalaven nicht un¬ 
ähnlich). Die Darstellung des Orthoklas gelang ihnen nicht in gleich 
vollkommener Weise. Der Schmelzfluss blieb, selbst nachdem er an¬ 
haltend einer hohen Temperatur ausgesetzt war, stets glasig; doch 
deuteten Gruppen äusserst feiner, rechtwinklig gekreuzter Prismen 
auf beginnende Krystallisation hin. — Unter den vorgelegten Objekten 
nahmen vorzugsweise die folgenden das Interesse in Anspruch: 
1. Oligoklasglas, aus künstlicher Mengung dargestellt, wasserhell, 
aus dem Schmelzfluss ohne erneute Glühung erstarrt (»avant recuit«). 
2. Porcellanähnlicher Oligoklas, gleichfalls durch Schmelzen eines 
künstlichen Gemenges erhalten, 48 Stunden geglüht; die Substanz ist 
mattweiss, schimmernd. Unter der Loupe zeigen sich an einigen 
Stellen Andeutungen eines äusserst feinen, strahligen Gefüges. 3. An¬ 
orthit (Dünnschliff), aus künstlicher Mischung hergestellt. Das Prä¬ 
parat stellt u. d. M. ein Aggregat verhältnissmässig grosser Prismen 
bis 1 mm) dar, welche in Bezug auf Zwillingsstreifung vollkommen 
den Plagioklas-Zwillingen nach dem Albit-Gesetze gleichen. Kaum 
eine Spur von Grundmasse ist wahrnehmbar. Zahlreiche kleine Glas¬ 
einschlüsse liegen in den krystallinen Gebilden. 4. Aggregat von 
Labrador und Augit, dargestellt durch Zusammenschmelzen eines 
gepulverten Gemenges von 3 / 4 Labrador und V 4 Augit. Die zu einem 
homogenen schwarzen Glase geschmolzene Masse bildete nach 72- 
stündigem Erhitzen ein Krystallgemenge. Partien eines relativ gross¬ 
körnigen Aggregats (dessen Elemente etwa 1 j 4 bis 1 / 2 mm erreichen), 
liegen, mit ziemlich scharfen Grenzen, neben sehr feinkörnigen Par¬ 
tien. Die Labradore zeigen langprismatische Durchschnitte und zu¬ 
weilen eine radiale Gruppirung. Die als Augit gedeuteten Formen 
sind theils von rundlichem, theils von achtseitigem -—- dem der Augite 
